— 5 — 



incii und bilden eine Gangmasse, bald conglomcratartig, 

 bald mehr aus platlenförmigen Einlagerungen besiebend, 

 immer mit Krzschnürchen durcbwachsen und verkillel, 

 und scheint die durchschnillliche Dlächligkeit , soweit 

 derselbe aufgeschlossen ist, bis auf circa 15 Lachler Tiefe, 

 15 — 18" mindestens angenommen werden zu müssen. 



Die Erze sind, wie schon bemerkt, Hunlkupfererze, 

 in denen jedoch einzelne Partien von Fahlerz . Kupfer- 

 kies und Schwefelkies nicht zu fehlen schienen. Die che- 

 mische Zusammensetzung des reinen Erzes ähnelt dem 

 von Sangershausen in Thüringen und ist nach der ge- 

 nauen Analyse von Herrn Stockar-Escher : 



69,78 Kupfer, 

 6.40 Eisen, 



23,01 Schwefel. 

 0,45 Silber. 



99,64. 



Hieraus ergibt sich ein sehr bedeulender Silberge- 

 balt von fast '/2 % . dec für eine spätere Verhüllung 

 sehr wichtig wird. Auffallend war, dass bei mehreren 

 Analysen grosse Partien eingemengten Eisenglanzes be- 

 obachtet wurden, die nach der Lösung mit Königswasser 

 ungelöst zurückblieben, 



Wie schon bemerkt , ist die ganze Masse von Erz 

 Schnürchen durchzogen und liefert somit das nutzbare 

 Haufwerk. Fast scheint es, als ob auch hier, wie an- 

 derwärts diagonal einschiebende parallelepipedische Par- 

 tien bald die reichern, bald die ärmern Anbrüche bräch- 

 ten. Der Gehall des ganzen Haufwerkes muss nach vie- 

 len Analysen, von denen namentlich die amtlich gefertig- 

 ten auf der k. k. Hülle zu Brixiegg (Tyrol) als Anhalt 

 dienen, und die gewiss eher zu niederes, als zu hohes 



